60 Geza Zeinplen. 



Einige Konstanten für hy drati sierte Zellulosen. 1 ) 



Bezeichnung der Zellulose 



Wasser- 

 gehalt 



Kupfer- 

 zahl 



Hydrat - 

 kupfer 



(Alkali- 

 oxyd) 

 Kupfer 



Viskosität 



nach nach nach 



24 Stunden 48 Stunden 7 Tagen 



Baumwolle 1 Stunde mit 

 20° iger Natronlauge kalt 

 mercerisiert ") 



Dasselbe 



Verbandwatte mit 20%ig er 

 Natronlauge mercerisiert. 

 abgepreßt und in Stöpsel- 

 flasche 6 Monate aufbe- 

 wahrt 2 ) 



Verbandwatte ebenso behan- 

 delt und 2 Jahre aufbe- 

 wahrt 2 ) 



Baumwolle mit 25°/ iger 

 Natronlauge getränkt und 

 in offener Schale 9 Stunden 

 auf 90—100° erhitzt, Dabei 

 geht die größere Hälfte in 

 natronlösliche Azid- oder 

 Oxyzellulose über . . . . 



Kunstseide (Kupferseide) der 

 Vereinigten Glanzstoff- 

 fabriken Elberfeld vom 

 Jahre 1911 



Dieselbe vom Jahre 1907 . . 



Viskoseseide von Cross &■ 

 I!i van vom Jahre 1904 



9-28 

 928 



983 



8-24 



9-46 



1044 

 1037 



18 



064 

 064 



101 



212 



203 

 206 



1-92 



113 

 113 



1 22 



0-79 



76 



212 

 1-65 



1-79 



31° 



40° 

 50° 



3-8" 



372 



4-6° 

 60° 



46° 



26° 



1-63° 



3-0° 

 3-5° 



— 2-9° 



wolle den hohen Wassergehalt an, wird durch Jod gebläut und durch Farb- 

 stoffe leichter angefärbt: aber diese Veränderung ist rein physikalischer 

 und so oberflächlicher Art. daß die Viskosität nicht darunter leidet. Erst 

 durch andauernde Laugenwirkung tritt eine tief eingreifende, anscheinend 

 chemische Veränderung ein. die sich bei ziemlich gleicher Wasseraufnahme- 

 fähigkeit und Kupferzahl in der gewaltig gesunkenen Viskosität äußert. 

 Noch stärker vollzieht sich diese Veränderung durch Erhitzen der Baum- 

 wolle mit den starken Laugen auf 90 — 100°, wobei die Faser völlig zer- 

 fällt laber in den Trümmern die faserige Struktur noch erkennen läßt) 

 und die größere Hälfte in alkalilösliche Azid- bzw. Oxyzellulose übergeht. 

 Auf Grund dieser Beobachtungen schlägt H. Ost 3 ) vor, den Namen Hydrat- 



') //. Ost, Die Viskosität der Zelluloselösungen. Zeitschr. f. angewandte Chemie. 

 24. 1892—1896 (1911). 



2 ) Die Proben waren mit Lauge, dann mit Wasser sorgfältig ausgewaschen und 

 an der Luft getrocknet. 



3 ) H. Ost, F. Westhoff und L. Gessner, Zellstoffviskose und Stärkeviskose. Liebig?, 

 Aunalen. 382. 354 (1911); Die Viskosität der Zelluloselösungen. Zeitschr. f. angewandte 

 Chemie. 24. 1892—1896 (1911). 



